## ANALISIS SIFAT OPTIK NANO PARTIKEL KARBON BERBAHAN DAUN PANDAN WANGI (PANDANUS AMARYLLIFOLIUS) DENGAN METODE SINTESIS HIDROTERMAL
Rahmaniah Nalwi 1 , Akhiruddin Maddu 2 ,  Mersi Kurniati 2 , Jumardin Jumardin 3*
1 Departemen Gugus Penjaminan Mutu (GPM), Fakulas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat, Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, 91412, Indonesia
2 Departemen Fisika, Fakulas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, IPB University, Jalan Raya Dramaga, Babakan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16680, Indonesia
3 Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 92118, Indonesia
* email:jumardin.jumardin@uin-alauddin.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sifat optik, energi pergeseran Stokes, energi celah pita (Eg), gugus fungsi senyawa kimia dan ukuran karbon nano partikel atau Carbon Nanoparticles (CPNs). Sifat optik terdiri dari absorbansi dan intensitas flouresens yang dihasilkan oleh metode sintesis hidrotermal 150 ºC , 160 ºC dan 180 ºC. Panjang gelombang absorbansi terdeteksi dengan metode spektroskopi UV-Vis adalah 396,31 nm, 399,61 nm dan 411,24 nm. Sedangkan panjang gelombang flouresens dengan eksitasi laser 405 nm adalah 524,18 nm, 512,04 nm dan 510,92 nm. Energi pergeseran Stokes diperoleh berdasarkan perbedaan energi foton untuk ekesitasi (absorbansi) dan emisi (flouresen) dengan nilai 0,59 eV, 0,55 eV dan 0,69 eV. Energi celah pita (Eg) ditentukan dengan mengekstrapolasi grafik ke rentang linier untuk memotong sumbu energi foton. Nilai Eg adalah 2,55 eV, 3,43 eV dan 2,50 eV. Spektrum dan nilai koefisien ekstensi (k), konduktivitas optik ( σ opt) meningkat sedangkan indeks bias (n) menurun sering bertambahnya suhu hidrotermal. Spektrum FTIR dan ukuran CNPs dilakukan dengan menggunakan sampel suhu 180 ºC. Gugus fungsi kimia yang terbentuk adalah C-H, C-N, N=C=S, O=C=O serta senyawa Nitrogen (NO2). Ukuran rata-rata nano partikel karbon adalah 11,09 nm berdasarkan intensitas (%), volume (%) dan nomor (%) partikel pada sampel CNPs.
Kata Kunci: hidrotermal; karbon; nano partikel; sifat optik

## ABSTRACT
[Title:  Analysis  Of  The  Optical  Properties  Of  Carbon  Nano  Particles  From  Fragrant  Pandan  Leaf  (Pandanus Amaryllifolius) Using Hydrothermal Synthesis Method] This study aims to determine the optical properties, Stokes shift energy, band gap energy (Eg), functional groups of chemical compounds and the size of carbon nanoparticles (CPNs). Optical properties consist of absorbance  and  fluorescence  intensity  produced  by  the  hydrothermal  synthesis  method  at  150  ºC,  160  ºC  and  180  ºC.  The  absorbance wavelengths detected by UV-Vis spectroscopy were 396.31 nm, 399.61 nm and 411.24 nm. While the wavelength of fluorescence with 405 nm laser excitation is 524.18 nm, 512.04 nm and 510.92 nm. The Stokes shift energy was obtained based on the difference in photon energies for excitation (absorbance) and emission (fluorescence) with values of 0.59 eV, 0.55 eV and 0.69 eV. The band gap energy (Eg) is determined by extrapolating the graph to the linear range for the intersection of the photon energy axis. The Eg values were 2.55 eV, 3.43 eV and 2.50 eV. Spectrum and extension coefficient (k), optical conductivity ( σ opt) increases while the index of refraction (n) decreases as hydrothermal temperature increases. FTIR spectra and sizing of CNPs were performed using a 180 ºC sample. The chemical functional groups that are formed are C-H, C-N, N=C=S, O=C=O and Nitrogen (NO2). The average size of the carbon nanoparticles was 11.09 nm based on the intensity (%), volume (%) and number (%) of the particles in the CNPs sample.
Keywords: carbon; hydrothermal; nanoparticles; optical properties

## PENDAHULUAN
Penelitian  nano  partikel    karbon  atau Carbon Nano  Particles (CNPs)  mencakup  metode  sintesis (Kariper et al., 2022), sumber karbon (Kotia et al., 2020),  sifat  optik  (Mohiuddin  et  al.,  2022)  dan pengaplikasiannya (Maiti et al., 2019) terus dilakukan
sejak lima belas tahun terakhir (Jelinek, 2017). Sifat nano partikel karbon menyerupai sifat nano partikel pada semikonduktor anorganik sehingga menjadikan material berbahan karbon tersebut berpeluang untuk menggantikan  maupun  digunakan  secara  bersama-
sama  dengan  semikonduktor  anorganik  dalam pengaplikasiannya  (Khan  et  al.,  2017).  Selain  itu, intensitas pendaran yang kuat dan stabilitas CNPs juga menjadi  daya  tarik  untuk  dikembangkan  menjadi penelitian  dan  dimanfaatkan  pada  aplikasi  sensor biokimiawi  (Tuccitto  et  al.,  2020),  bioimaging (Bhunia et al., 2013), solar sel (Lazzarin et al., 2021) dan fotokatalis (Vatchalan & S., 2021).
Karbon  adalah  material  dengan  manfaat  dan keunggulan dari perspektif fisika, kimia, biologi dan disiplin  ilmu  lainnya.  Kualitas  karbon  membuat perbedaan  besar  berdasarkan  morfologi  (Acosta Gentoiu  et  al.,  2017),  dan  sifat  optik  (Liu,  2020), seperti carbon nanotube , fullerene (Clancy et al., 2018) graphene (Ren et al., 2022) dan nano partikel karbon (Yu et al., 2022) di sintesis dengan metode tertentu (Porto  et  al.,  2020).  CNPs  adalah  material  karbon berbentuk  morfologi  titik-titik  dengan  sifat  yang ringan  dan  dapat  disintesis  dari  berbagai  sumber bahan alami. CNPs dapat disintesis dari daun bambu (Putro & Maddu, 2019), ubi jalar (Shen et al., 2017), susu  (Bajpai  et  al.,  2019),  limbah  industri  tebu (Pandiyan  et  al.,  2020),  limbah  rumah  tangga (Himaja et al., 2014), limbah bawang merah (Bandi et al., 2016), daun tembakau (Dewi et al., 2016), dan sabuk kelapa (Chunduri et al., 2016).
Pandan wangi merupakan salah satu tumbuhan monokotil dari famili Pandanaceae yang memiliki daun beraroma  wangi  yang  khas.  Daunnya  merupakan komponen penting dalam tradisi masakan Indonesia dan  negara-negara  Asia  Tenggara.  Tumbuhan  ini mudah  dijumpai  di  pekarangan  atau  tumbuh  liar ditepi selokan yang teduh. Tumbuhan pandan dapat tumbuh  secara  liar  di  habitat  pesisir  maupun  area tropis  dan  subtropis,  salah  satunya  adalah  wilayah Indo-Malaysia dan Polinesia-Mikronesia maupun area Pasifik (Kiyato et al., 2022). Daun pandan wangi di sintesis dengan metode hidrotermal sebagai sumber karbon  alami  yang  betujuan  untuk  mengetahui ukuran  partikel  tersebut  pada  rentang  skala  nano meter (Kasmiarno et al., 2021). Daun pandan wangi banyak  memiliki  manfaat,  sebagai  rempah-rempah dalam pengolahan makanan dan pemberi warna hijau pada masakan (Sayoga et al., 2020). Selain itu daun pandan  wangi  juga  memiliki  banyak  manfaat  dalam bidang  pengobatan  (Rokhmah  et  al.,  2021).  Hasil penelitian  terhadap  kandungan  kimia  daun  pandan wangi  menunjukkan  bahwa  daun  tanaman  tersebut mengandung flavonoid, polifenol, tanin, saponin dan alkaloid (Gek Niken Tasya Lingling, 2023).
Hasil  sintesis  daun  pandan  dengan  metode hidrotermal  dikarakterisasi  menggunakan  peralatan spektroskopi  UV-Vis  untuk  mengetahui  intensitas absorbansi  terhadap  panjang  gelombang  cahaya (Dahlan et al., 2016), spektroskopi flouresens untuk
mengetahui  intensitas  flouresensi  pada  panjang gelombang yang lebih lebar (Putra et al., 2017). Uji FTIR  untuk  mengetahui  sifat  gugus  fungsi  dan senyawa  kimia  setelah  di  sintesis  pada  suhu  180 0 C (Laksono et al., 2016). Penelitian ini menganalisa dan membahas keterkaitan sifat optik daun pandan wangi setelah  di  sintesis  dengan  metode  hidrotermal. Parameter  optik  tersebut  adalah  nilai  absorbansi terhadap  panjang  gelombang  cahaya,  intensitas flouresensi,  koefisien  absorpsi,  transmitansi,  energi gap , perubahan energi Stokes oleh energi emisi dan eksitasi ( Δ E), indeks bias (n), koefisien ekstensi (k) serta nilai konduktivitas optik ( σ opt ) yang didapatkan berdasakan  formulasi.  CNPs  yang  bersumber  dari bahan  alami  menjadi  peluang  untuk  diaplikasikan pada  sistem  biologis  karena  sifatnya  yang  rendah terhadap  racun  (Yuan  et  al.,  2019),  sebagai antioksidan  (González-García  et  al.,  2019),  foto termal  terapi  (Sundaram  &  Abrahamse,  2020)  dan foto  dinamika  terapi  (Lagos  et  al.,  2021).  CNPs berbahan dasar kentang dapat bertindak sebagai probe untuk  pencitraan  sel  pada  jaringan  epitel  (Mehta  et al., 2014).

## METODE
Daun pandan wangi dibersihkan menggunakan kain lap dan selanjutnya ditimbang sebanyak 12 gram. Daun pandan tersebut yang masih berupa lembaran dicuci bersih menggunakan air suling dan ditiriskan. Kemudian  dilanjutkan  dengan  menggunting  daun pandan wangi menjadi ukuran yang lebih kecil. Daun pandan  wangi  tersebut  dalam  ukuran  kecil dimasukkan kedalam Vessel Reactor pada volume 600 mL  dan  ditambahkan  air  suling  sebanyak  50  mL.
Tabung dikatubkan hingga rapat dan dipanaskan pada suhu  150 0 C  selama  tiga  jam.  Setelah  pemanasan, dilanjutkan  pendinginan  secara  alami.  Prosedur  ini dilanjutkan dengan suhu yang berbeda, yakni 160 0 C dan  180 0 C.  Reaksi  suhu  hidrotermal  terjadi  pada autoclave vessel .
Ilustrasi metode sintesis CNPs (daun pandan wangi) dapat dilihat pada gambar 1. Pada gambar 1 diperlihatkan  metode  sintesis  CNPs  mulai  dari persiapan  bahan  daun  pandan  wangi  sampai  tahap karakterisasi sampel menggunakan spektroskopi UV- Vis, flouresens, FT-IR dan Zetaziser untuk mengukur ukuran CNPs berdasarkan distribusi intesnsitas (%), volume (%) dan jumlah (nomor) (%) partikel yang terdeteksi.  Hasil  hidrotermal  disaring  dengan penyaring  berpori  0,45 μ m,  kemudian  partikel- partikel  yang  berukuran  lebih  besar  disentrifugal dengan kecepatan 18000 putaran per menit selama 30 menit pada suhu ruang. Mengisi botol dengan sampel CNPs  untuk  botol  volume  50  mL.  Memasukkan botol  yang  berisi  sampel  CNPs  ke  wadah centrifuse (sentrifugal) dengan posisi seimbang, mengatur suhu, kecepatan dan lama putaran yang dibutuhkan. CNPs dari hasil sentrifugal disimpan pada suhu ruang untuk selanjutnya dilakukan karakterisasi.
Pengukuran  spektrum  absorbansi  dengan menggunakan  sebanyak  2  mL  larutan  CNPs dimasukkan ke dalam kuvet yang telah dihubungkan langsung  dengan  alat  spektroskopi  UV-Vis  dengan memfokuskan  sumber  cahaya  ke  kuvet  tersebut. Pengukuran  spektrum  flouresens  dilakukan  dengan menambahkan  2  ml  larutan  CNPs  ke  dalam  kuvet yang  telah  terhubung  dengan  komponen  peralatan spektroskopi tersebut dan monitor komputer. Data spektrum  absorbansi  dan  flouresens  dalam  bentuk hubungan  terhadap  panjang  gelombang.  Data spektrum  absorbansi  dan  panjang  gelombang digunakan  untuk  menentukan  parameter  koefisien absorpsi  ( α ),  nilai  transmitansi  (%T),  energi  foton (hv) dan energi band gap (Eg). Sebelum pengukuran, CNPs disaring dengan membran penyaring 0,2 μ m. Rumus untuk masing-masing parameter adalah:
d 3,302.Abs α = (1) .100% Abs 10 %T = (2)
λ hv E = (3)
) Eg - A(hv n ) α hv ( = (4)
Energi  band  gap  (Eg)  diperoleh  dengan menggunakan metode Tauc Plot atau penentuan celah pita  optik  dengan  melihat  grafik  linier  hubungan Energi  (hv)  (sumbu  x)  terhadap    ( α hv) n (sumbu  y) (Maku ł a et al., 2018). Bilangan n adalah nilai transisi yang bergantung pada jenis transisi (transisi langsung n=1/2  dan  transisi  tidak  langsung  n=2  (Rabee  & Razooqi,  2015).  Energi  foton  (hv)  dihitung menggunakan  persamaan  (3),  konstanta  (h)  adalah
6.63 x 10 -34 J.s, ( λ ) adalah panjang gelombang (nm),
(A)  adalah  konstanta  optik  dan  eksponen  (n) tergantung pada jenis transisi (Indrayana & Suharyadi, 2018).  Energi  band  gap  (Eg)  dihitung  berdasarkan nilai koefisien absorpsi dan energi (hv) masing-masing suhu (150, 160 dan 180) ºC. Hubungan antara energi foton  (hv)  dengan  koefisien  absorbansi  ditentukan dengan  persamaan  (4).  (Eg)  di  hitung  berdasarkan nilai  yang  diperoleh  dari  koefisien  absorpsi  ( α ) menggunakan  persamaan  (1)  dan  energi  foton  (hv) masing-masing  sampel  serta  jenis  transisi elektroniknya.  Nilai  transmitansi  (%T)  diperoleh mengunakan persamaan (2).
Perbedaan antara energi pita eksitasi dan pita emisi disebut pergeseran Stokes. Semakin besar Δ E, semakin besar pergeseran Stokes menghasilkan band width optik yang lebih luas (Carvalho et al., 2014). Tingkat  energi  emisi  lebih  kecil  jumlahnya dibandingkan dengan energi eksitasi dan menghasilkan warna yang berbeda pada fase eksitasi dan  emisi.  Panjang  gelombang  emisi  selalu  lebih panjang  dari  panjang  gelombang  eksitasi.  Hal  ini disebabkan  proses  relaksasi  (Stopel  et  al.,  2014). Energi  transfer  Stokes  dihitung  menggunakan persamaan (5). ∆ E adalah perubahan energi Stokes, E Emisi adalah  energi  panjang  gelombang  (hv)  dari puncak fluoresensi, dan E Eksitasi adalah energi panjang gelombang (hv) dari puncak serapan absorbansi.
Emi. E Eks. E Δ E = (5)
Identifikasi  gugus  fungsi  CNPs  pada  rentang panjang  bilangan  gelombang  (500-4000)  cm -1 .
Sampel  CNPs  yang  di  uji  adalah  hasil  hidrotermal yang memiliki nilai intesitas serapan optik lebih besar dari  yang  lain.  Kurva  analisis  dan  data  pengukuran bilangan gelombang terhadap nilai transmitansi (%T) diidentifikasi  gugus  fungsinya  berdasarkan  tabel spektrum  FT-IR.  Metode  pengukuran  distribusi ukuran  nano  partikel  karbon  menggunakan  rentang nilai rata-rata berdasarkan parameter intensitas (%), volume (%) dan nomor (%), sehingga ukuran nano partikel  adalah  hasil  akumulasi  rata-rata  parameter. Spektrum  reflektansi  (%R)  dibuat  menggunakan persamaan (6), dimana nilai (T) adalah transmitansi (%T) dan (A) adalah nilai absorbansi. Akumulasi nilai indeks  bias  (n)  menggunakan  reflektansi  (%R) menghasilkan  persamaan  (7).  Nilai  koefisien  (k) menggunakan  persamaan  (8)  menghubungkan  nilai koefisien serap ( α ) dan panjang gelombang ( λ ). Nilai konduktivitas  optik  ( σ opt .)  didasarkan  pada  nilai indeks  bias  (n)  dan  koefisien  serapan  ( α )  pada persamaan (9) (Waleed. B. Abdala, 2018).
A) (T 1 R + = (6) ( ) ( ) 2 1 n 2 1 n R + = (7) 4 π αλ k = (8)
4 π α nc opt σ = (9)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sintesis  CNPs  berbahan  daun  pandan  wangi dengan metode hidrotermal menunjukkan pengaruh suhu  terhadap  perubahan  nilai  absorbansi  dan intensitas flouresens. Gambar 2 (a) dan (b) pada suhu yang  berbeda  terjadi  pergeseran  absorpsi  panjang gelombang yang lebih sempit dan pita emisi menuju panjang  gelombang  yang  lebih  lebar  pada  suhu  150 ºC,  160  ºC  dan  180  ºC.  Suhu  180  ºC  cenderung memperlihatkan nilai yang lebih tinggi pada absopsi dan emesi flouresensi CNPs. Nilai pergeseran puncak panjang  gelombang  eksitasi  (absorbansi)  ke  emisi (flouresensi) adalah 127,87 nm (150 ºC), 112,43 nm (160 ºC ) dan 99,68 nm (180 ºC). Emisi flouresens yang  dihasilkan  oleh  fotoluminisens  CNPs  dari permukaan  nano  partikel  tersebut  yang  terpasivasi akibat  adanya  rekombinasi  radiatif  dari  pasangan elektron- hole .
Gambar 2. (a) Spektrum absorpsi UV-Vis dan (b ) intensitas flouresens CNPs.
Gambar  2  (a)  merupakan  daerah  serapan dalam  kisaran Ultra-Violet (UV)  berubah  dengan setiap  peningkatan  suhu  hidrotermal.  Perbedaan  ini menunjukkan  adanya  serapan  optik  pada  panjang gelombang  UV.  Tiga  puncak  serapan  mewakili transisi elektronik dari π ke π * dan adanya konjugasi dalam  struktur  CNPs.  Gambar  2  (a)  menunjukkan stabilisasi  partikel  sebelum  jatuh  dari  energi  yang lebih  tinggi.  Daerah  serapan  yang  berbeda menunjukkan  adanya  kelompok  molekul  yang berbeda.  Molekul  akan  tereksitasi  dari  keadaan HOMO  ( Highest  Occupied  Molecular  Orbital )  ke keadaan LUMO ( Lowest Unoccupied Molecular Orbital ) saat berinteraksi dengan cahaya atau foton (Stoyanov et  al.,  2020).  Gambar  2  (b)  merupakan  peristiwa photoluminescence CNPs yang mengalami pasivasi di permukaan karena perangkap energi permukaan yang mengarah  ke  stabilitas  emisi.  Tiga  puncak  panjang gelombang menunjukkan tepi pita serapan bergerak ke  daerah  panjang  gelombang  yang  lebih  lebar sehingga menyebabkan elektron tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi.
Gambar  3 .  (a)  Pendaran  hijau  CNPs  dari  eksitasi laser  405  nm  dan  (b)  luminisensi  biru CNPs di atas lampu UV.
Perubahan  puncak  panjang  gelombang tersebut  merupakan emisi berwarna hijau ketika di eksitasi dengan laser 405 nm (gambar 3 a), sedangkan penyinaran  dengan  cahaya  ultra  ungu  (UV) menghasilkan pendaran berwarna biru (gambar 3 b) yang  mengindikasikan  spektrum  fluoresens  CNPs bergantung  pada  panjang  gelombang  eksitasinya. Rasio  pada  permukaan  terhadap  volume  CNPs mempengaruhi partikel karbon yang di pasivasi ( inert ) pada  bagian  permukaannya  sehingga  menghasilkan fotoluminesensi warna biru yang kuat (gambar 3 b).
Tabel  1 .  Hasil  pengukuran  panjang  gelombang absorbansi,  intensitas  flouresens  dan pergeseran Stokes.
T ( o C) λ -Abs. (nm) λ -Flou. (nm) Δλ -Pergeseran Stokes (nm) 150 396,31 524,18 127,87 160 399,61 512,04 112,43 180 411,24 510,92 99,68
Tabel  2 .  Hasil  pengukuran  nilai  energi  eksitasi absorbansi,  emisi  flouresensi  dan pergeseran energi Stokes.
T ( o C) E-Eks. (hv) (eV) E-Emi. (hv) (eV) ( Δ E) Stokes (eV) 150 3,129 2,366 0,763 160 3,103 2,422 0,681 180 3,015 2,427 0,588
Tabel  1  dan  2  merupakan  distribusi  hasil pengukuran dan perhitungan pada energi eksitasi dan emisi  CNPs  ketika  penyerapan  foton  bergeser  ke panjang  gelombang  yang  lebih  panjang  atau  energi yang  lebih  rendah.  Hasil  menujukkan  perbedaan keadaan  molekul  elektronik  ketika  disinari  oleh foton. Spektrum serapan dan emisi CNPs berada pada panjang  serapan  puncak  (396,31  nm  –  524,18  nm) (150 o C),  (399,61  –  512,04  nm)  (160 o C),  dan (411,24  nm  –  510,920  nm)  (180 o C).  Perbedaan tersebut  menunjukkan  puncak  serapan  maksimum akibat  foton  yang  terserap  menyebabkan  panjang gelombang  yang  diserap  berubah  menjadi  lebih pendek atau energi yang lebih tinggi (gambar 4 (a), (b) dan (c)).
Gambar  4 .  (a),  (b),  dan  (c)  energi  foton  (hv) terhadap  absorbansi  dan  intensitas flouresens CNPs.
Pada saat CNPs kembali ke keadaan dasar (S0) kemudian memancarkan foton dengan energi (3,129 eV, 3,103 eV dan 3,015 eV) (hv-eksitasi), foton yang dipancarkan (hv-emisi) memiliki energi lebih rendah (2,366  eV,  2,422  eV  dan  2,427  eV)  dan  panjang gelombang  lebih  panjang  dari  energi  foton  yang diserap  (hv-eksitasi).  Perbedaan  antara  eksitasi  dan energi emisi (hv (eksitasi) – hv (emisi)) ditunjukkan pada gambar 5.
Gambar  5 .  Mekanisme  flouresensi  oleh  energi eksitasi dan emisi CNPs.
Molekul  CNPs  dengan  cepat  tereksitasi (rileks) ke tingkat energi vibrasi yang paling rendah, yaitu (S1) ke (S1’) akibat hilangnya energi. Sehingga spektrum  emisi  fluoresensi  tidak  bergantung  pada panjang  puncak  gelombang  eksitasi.  Emisi  adalah peralihan molekul dari energi rendah ke energi yang lebih  tinggi  (HOMO  menjadi  LUMO),  kemudian turun  ke  tingkat  energi  yang  lebih  rendah  dan biasanya  terjadi  di  daerah  triplet  (di  Nunzio  et  al., 2021). Transisi elektronik pada CNPs terjadi karena perubahan penyerapan oleh foton dan lebar spektrum ditentukan  oleh  keadaan  energi  transisi  elektronik. Peristiwa tersebut disebabkan oleh perbedaan energi
antara  dua  keadaan  yang  berbeda,  karena  keadaan vibrasi  lebih  kecil  dari  pada  keadaan  elektronik (Hamam & Alomari, 2017). Perubahan energi Stokes ( Δ E)  menunjukkan  energi  dengan  nilai  pergeseran
0,763 eV (150 o C), 0,681 eV (160 o C) dan 0,69 eV (180 o C) pada suhu sintesis hidrotermal. Pergeseran Stokes  ini  disebabkan  oleh  struktur  CNPs  dalam keadaan  dasar  berbeda  pada  keadaan  tereksitasi (Brennan et al., 2017).
Gambar 6 . Spektrum panjang gelombang terhadap koefisien absorpsi absorbansi.
Kurva  koefisien  serapan  ( 𝛼 )  versus  panjang gelombang  ( λ )  untuk  semua  sampel  CNPs  pada gambar  5.  Kurva  menunjukkan  bentuk  transisi langsung  karena  koefisien  serapan  pada  koefisien penyerapan dalam kisaran UV berubah dengan setiap perubahan  suhu  hidrotermal  meningkat.  Perbedaan antara  nilai-nilai  tersebut  menunjukkan  adanya serapan optik pada panjang gelombang UV. Tepi pita serapan bergerak ke daerah panjang gelombang yang lebih tinggi atau frekuensi yang lebih rendah.
Pada  dasarnya  absorpsi  foton  terjadi  ketika elektron  pada  pita  valensi  tereksitasi  dan  masuk  ke pita  konduksi  sehingga  terjadi  elektron  bebas  pada pita konduksi dan hole pada pita valensi. Eksitasi dan penyerapan  terjadi  ketika  energi  foton  lebih  besar dari  energi  gap  (Eg).  Nilai  indeks  bias  (n) merepresentasikan hubungan antara parameter suhu hidrotermal berdasarkan panjang gelombang serapan dan  energi  foton  yang  diserap.  Transmitansi  (%T) adalah  perbandingan  intensitas  cahaya  yang dipancarkan  oleh  sampel  terhadap  intensitas referensi.  Analisis  spektrum  transmitansi  (%T) terhadap  panjang  gelombang  ( λ )  menghasilkan koefisien  serapan  ( α )  yang  merupakan  fungsi  dari panjang gelombang.
Gambar 7 . (a), (b), dan (c) Energi gap foton (hv) terhadap ( α hv) 2 pada suhu sintesis.
Energi celah pita (Eg) pada Gambar 7 (a), (b), dan  (c)  ditentukan  berdasarkan  kurva  perpotongan linier  dengan  sumbu  energi  (hv).  Nilai  energy  gap (Eg) masing-masing sampel adalah 2,55 eV (150 o C), 2,43 eV (160 o C) dan 2,50 eV (180 o C). Eg dari celah pita optik diperoleh dengan mengekstrapolasi grafik proporsional  E  =  hv  dan  ( α hv) 2 ke  rentang  linier untuk memotong sumbu energi foton.
Berdasarkan  hasil  tersebut  terlihat  bahwa perubahan suhu sintesis dengan metode hidrotermal dapat  menyebabkan  perubahan  (Eg)  pada  CNPs sehingga menyebabkan elektron tereksitasi dari pita valensi  ke  pita  konduksi.  Nilai  energi  gap  (Eg) bergantung  pada  jenis  transisi  elektronik.  Hal  ini disebabkan  oleh  perubahan  nilai  kurungan  kuantum yang  menyebabkan  peningkatan  energi  kinetik  pada medan  kuantum  yang  disinari  oleh  foton. Peningkatan  suhu  hidrotermal  menyebabkan perubahan  panjang  gelombang  puncak  dan  energi celah pita (Eg).
Gambar 8 . Grafik suhu terhadap (a) Energi Stokes ( Δ E), (b) Energi ban gap (Eg), (c) Indeks bias  (n)-koefisien  ekstensi  (k)  dan  (d) Konduktivitas optik ( σ opt ).
Gambar  8  (a)  merupakan    hubungan  antara panjang gelombang terhadap nilai transmitansi (%T), 8 (b) energi foton (hv) terhadap indeks bias (n), 8 (c) energi  foton  terhadap  koefisien  ekstensi  (k)  dan energi  foton  terhadap  konduktivitas  optik  ( σ opt ). Konduktivitas  optik  ( σ opt .)  merupakan  besaran penting  yang  menggambarkan  sifat  optik  material tertentu (Rahman et al., 2016). Nilai konduktivitas optik  sebagai  fungsi  energi  foton  untuk  suhu hidrotermal  terlihat  berbeda  (gambar  8  d).  Nilai konduktivitas optik bertambah dengan meningkatnya suhu  hidrotermal  karena  daun  pandan  wangi menyerap  lebih  banyak  temeperatur  reaktor hidrotermal.  Secara  matematis,  hubungan  antara konduktivitas  optik  dengan  indeks  bias  (n)  dan koefisien  serapan  ( α )  telah  disajikan  melalui persamaan (9).
Karakteristik konduktivitas optik berubah oleh suhu sintesis hidrotermal yang berbeda (El Hachmi & Manoun, 2023). Perubahan tersebut disebabkan oleh sifat molaritas dan molekul CNPs dari daun pandan wangi.  Pergeseran  Stokes  adalah  transisi  energi terkuantisasi  yang  disebabkan  oleh  medan  listrik terpancar  ke  elektron.  Peristiwa  ini  merupakan penyerapan  energi  cahaya  dari  laser  pada  panjang gelombang tertentu dan dipancarkan kembali energi cahaya  pada  panjang  gelombang  yang  lebih  panjang (Sednev et al., 2015). Eg merupakan energi celah pita yang  nilai  transisinya  bergantung  pada  jenis  transisi dan  koefisien  absorpsi  (absorbansi).  Secara struktural, indeks bias (n) adalah fungsi dari polaritas atom  dan  gugus  dalam  molekul.  Semakin  polar molekulnya,  semakin  tinggi  indeks  biasnya. Sedangkan  koefisien ekstensi (k) pada gambar 8 (c) adalah sifat optik yang menentukan seberapa banyak suatu  bahan  menyerap  cahaya  pada  panjang
gelombang  tertentu  (Petersen  et  al.,  2017). Hubungan  antara  suhu  hidrotermal  terhadap parameter energi Stokes ( Δ E), energi ban gap (Eg), indeks  bias  (n)  dan  koefisien  ekstensi  (k)  serta konduktivitas optik ( σ opt ) disajikan pada gambar 9 (a), (b), (c) dan (d).
Gambar 9 . Grafik suhu terhadap (a) Energi Stokes ( Δ E), (b) Energi ban gap (Eg), (c) Indeks bias  (n)-koefisien  ekstensi  (k)  dan  (d) Konduktivitas optik ( σ opt .).
Pada  suhu  150 0 C  terlihat  pergeseran  energi Stokes  lebih  kecil  ( Δ E=0,763  eV)  dari  pada  energi band gap (Eg=2,55 eV).Hal yang sama terjadi pada suhu  160 0 C,  yaitu Δ E  adalah  0,681  eV  sedangkan Eg=2,43  eV  dan  180 0 C,  yaitu Δ E=0,588  eV sedangkan Eg=2,50 eV. Pengaruh suhu terhadap nilai indeks bias (n) dan koefisien ekstensi (k) terlihat pada gambar 9 (c). Pada saat suhu meningkat, maka nilai indeks bias (n) berkurang, sedangkan nilai koefisien ekstensi bertambah. Nilai konduktivitas optik ( σ opt. ) menikat  seiring  bertambahnya suhu  hidrotermal (gambar 9 (d)).
Spektra  gugus  fungsi  (180  ºC)  dianalisis menggunakan  FTIR  yang  ditunjukkan  pada  gambar 10 (a)  dan  distribusi ukuran CNPs  pada  gambar  10 (b).  Hasil  pengukuran  FTIR  menunjukkan  adanya kandungan gugus fungsi C-H daerah serapan 678,89 cm -1 ,  C-N  daerah  serapan  1026,05  cm -1 ,  senyawa Nitrogen  (NO 2 )  daerah  serap  1535,51  cm -1 ,  gugus N=C=S ( isothiocyanate ) daerah serapan 2067,53 cm - 1 ,  gugus  O=C=O  ( carbon  dioxide )  daerah  serapan 2360,69 cm -1 dan gugus O-H daerah serapan 3448,46 cm -1 .Analisis FTIR dilakukan untuk mengidentifikasi struktur  kimia  partikel  karbon  serta  keberadaan gugus  fungsi  di  dalam  partikel  nano  karbon.  Hasil menunjukkan  bahwa  terjadi  vibrasi  regangan aromatik  (N=C=S)  dan  vibrasi  regangan  (O-H). Spektrum  inframerah  dari  berbagai  hasil  penelitian berbeda  antara  satu  dengan  lainnya  terkhusus  pada titik karbon, yang bergantung pada sumber karbon, metode  dan  parameter  reaksi  ( Ţ ucureanu  et  al., 2016). Namun demikian, transisi elektronik pada inti karbon  (C-H),  gugus  fungsi  permukaan  yang mencakup (C-N) dan (O=C=O) merupakan transisi elektronik yang menjadi asal-muasal fluoresens pada nanopartikel karbon (Zeng et al., 2017) .
Gambar  10 .  (a)  Spektrum  FTIR  dan  (b)  distribusi ukuran nano partikel (CNPs).
Distribusi  ukuran  dengan  metode  hamburan cahaya  dinamis  yang  didukung  dengan  Zetasizer version 7,11 menunjukkan  CNPs yang disintesis pada suhu 180 o C selama tiga jam memiliki ukuran rata- rata 11,09 nm. Distribusi ukuran tersebut adalah hasil analisa berdasarkan pengolahan data ukuran partikel melalui instesitas (%), volume (%) dan nomor (%) pada  sampel  CNPs.  Hal  ini  mengindikasikan  CNPs yang  dihasilkan  pada  sintesis  ini  belum  tergolong sebagai  titik  karbon  ( Carbon  dots )  dengan  ukuran kurang  dari  10  nm  yang  disebabkan  oleh  partikel- partikel lain yang terdapat di dalam sampel.
Penelitian serupa dengan sumber karbon dan metode  yang  sama  dilakukan  oleh  Laksmi  Dewi Kasmiarno  bersama  kolega.  Penelitian  tersebut menggunakan suhu hidrotermal 200 o C selama 6 jam sehingga  menghasilkan nilai energi gap sebesar 2,52 eV, 2,98 eV, 2,83 eV  dan 3,30 eV (Kasmiarno et al., 2021).  Nilai  tersebut  menunjukkan  kemiripan  nilai dengan penelitian ini (2,55 eV, 2,43 eV dan 2,50 eV) sehingga metode hidrotermal merupakan cara untuk mengkasilkan sifat optik nano partikel karbon secara simpel dan sederhana.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Nano patikel karbon (CNPs) bersumber dari daun  pandan  wangi  yang  telah  di  sintesis  dengan
metode  hidrotermal  menghasilkan  absorbansi  dan intensitas  flouresens  tertinggi  pada  suhu  180  ºC. Peningkatan  suhu  hidrotermal  menyebabkan perubahan  energi  Stokes  pada  pada  rentang pergeseran  panjang  gelombang  eksitasi  dan  emisi serta  keadaan  transisi  elektronik.  Perubahan  suhu hidrotermal  mempengaruhi  hasil  energi  celah  pita ( band  gap )  berdasarkan  energi  foton,  sehingga  nilai koefisien  ekstensi  (k)  dan  konduktuktivitas  optik ( σ opt ) meningkat, sedangkan indeks bias (n) menurun seiring  bertambahnya  suhu  sintesis.  Karakterisasi FTIR  menghasilkan  gugus  fungsi  stuktrur  kimia carbon  lebih  dominan  pada  rentang  bilangan gelombang  500-4000  cm -1 .  Ukuran  rata-rata  CNPs terdistribusi berdasarkan intensitas (%), volume (%) dan  nomor  (%)  partikel  karbon.  Secara  garis  besar nilai dan sifat optik serta ukuran nano partikel karbon (CNPs)  yang  dihasilkan  pada  penelitian  ini  perlu pengontrolan suhu dan waktu lebih dari 3 kali secara linier  sehingga  dihasilkan  sifat  optik  nano  partikel karbon  dari  daun  pandan  wangi  lebih  stabil  dengan konsentrasi pelarut yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Acosta  Gentoiu,  M.,  Betancourt-Riera,  R.,
Vizireanu,  S.,  Burducea,  I.,  Marascu,  V., Stoica,  S.  D.,  Bita,  B.  I.,  Dinescu,  G.,  &
Riera, R. (2017). Morphology,
Microstructure,  and  Hydrogen  Content  of Carbon  Nanostructures  Obtained  by PECVD at Various Temperatures. Journal of Nanomaterials , 2017 , 1–8. https://doi.org/10.1155/2017/1374973.
Bajpai, S. K., D’Souza, A., & Suhail, B. (2019). Blue light-emitting  carbon  dots  (CDs)  from  a milk  protein  and  their  interaction  with Spinacia  oleracea  leaf  cells. International Nano Letters , 9 (3), 203–212. https://doi.org/10.1007/s40089-019-
0271-9.
Bandi,  R.,  Gangapuram,  B.  R.,  Dadigala,  R., Eslavath,  R.,  Singh,  S.  S.,  &  Guttena,  V. (2016).  Facile  and  green  synthesis  of fluorescent  carbon  dots  from  onion  waste and their potential applications as sensor and multicolour  imaging  agents. RSC  Advances ,
6 (34), 28633–28639.
Brennan,  M.  C.,  Zinna,  J.,  &  Kuno,  M.  (2017). Existence of a Size-Dependent Stokes Shift in  CsPbBr 3 Perovskite  Nanocrystals. ACS
Energy Letters , 2 (7), 1487–1488.
https://doi.org/10.1021/acsenergylett.7b 00383.
Carvalho, M. T., Dominguez, C. T., de Araujo, C. B.,  Prasad,  P.  N.,  &  Gomes,  A.  S.  L. (2014). Three-Photon Pumped Anti-Stokes Emission  in  Random  Lasers. Latin  America Optics  and  Photonics  Conference ,  LTu1C.3. https://doi.org/10.1364/LAOP.2014.LT u1C.3.
Chunduri, L. A. A., Kurdekar, A., Patnaik, S., Dev, B.  V.,  Rattan,  T.  M.,  &  Kamisetti,  V. (2016).  Carbon  Quantum  Dots  from Coconut Husk: Evaluation for Antioxidant and  Cytotoxic  Activity. Materials  Focus ,
5 (1), 55–61.
Clancy, A. J., Bayazit, M. K., Hodge, S. A., Skipper, N. T., Howard, C. A., & Shaffer, M. S. P. (2018).  Charged  Carbon  Nanomaterials: Redox  Chemistries  of  Fullerenes,  Carbon
Nanotubes,  and  Graphenes. Chemical Reviews , 118 (16), 7363–7408. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b
00128.
Dahlan,  D.,  Leng,  T.  S.,  &  Aziz,  H.  (2016).  Dye Sensitized  Solar  Cells  (DSSC)  dengan Sensitiser  Dye  Alami  Daun  Pandan,  Akar Kunyit  dan  Biji  Beras  Merah  (Black  Rice). JURNAL  ILMU  FISIKA  |  UNIVERSITAS ANDALAS , 8 (1), 1–8.
Dewi, A. R. C., Aji, M. P., & Sulhadi, S. (2016). Absorbance  spectrum  carbon  nanodots  (c- dots)  daun  tembakau. Prosiding  seminar nasional  fisika  (e-journal)  snf2016  unj , snf2016-mps-129-snf2016-mps-134. https://doi.org/10.21009/0305020225
di  Nunzio,  M.  R.,  Gutiérrez,  M.,  Moreno,  J.  M., Corma, A., Díaz, U., & Douhal, A. (2021). Interrogating the Behaviour of a Styryl Dye Interacting with a Mesoscopic 2D-MOF and Its  Luminescent  Vapochromic  Sensing. International  Journal  of  Molecular  Sciences , 23 (1), 330.
El  Hachmi,  A.,  &  Manoun,  B.  (2023).  Complex dielectric,  electric  modulus,  impedance, and optical conductivity of Sr 3 − x Pb x Fe 2 TeO 9 ( x =  1.50,  1.88  and  2.17). International  Journal  of  Materials  Research , 114 (2), 100–111. https:/ Gek Niken Tasya Lingling. (2023). Potensi Ekstrak Daun Pandan Wangi (Pandanus
amaryllifolius  Roxb)  Sebagai  Antibakteri Pada  Sediaan  Gel  Facial  Wash. Prosiding Workshop  dan  Seminar  Nasional  Farmasi , 1 , 283–294. https://doi.org/10.24843/WSNF.2022.v 01.i01.p23
González-García, Y., López-Vargas, E. R., Cadenas- Pliego,  G.,  Benavides-Mendoza,  A., González-Morales, S., Robledo-Olivo, A., Alpuche-Solís, Á. G., & Juárez-Maldonado, A. (2019). Impact of Carbon Nanomaterials on  the  Antioxidant  System  of  Tomato Seedlings. International  Journal  of  Molecular
Sciences , 20 (23), 5858. https://doi.org/10.3390/ijms20235858
Hamam, K. J., & Alomari, M. I. (2017). A study of the optical band gap of zinc phthalocyanine nanoparticles  using  UV–Vis  spectroscopy and DFT function. Applied Nanoscience , 7 (5), 261–268. https://doi.org/10.1007/s13204-017- 0568-9
Himaja, A. L., Karthik, P. S., Sreedhar, B., & Singh, S. P. (2014). Synthesis of Carbon Dots from Kitchen  Waste:  Conversion  of  Waste  to Value Added Product. Journal of Fluorescence ,
24 (6), 1767–1773.
Indrayana,  I.  P.  T.,  &  Suharyadi,  E.  (2018). Crystallite  Size-Lattice  Strain  Estimation and Optical Properties of Mn 0.5 Zn 0.5 Fe 2 O 4 Nanoparticles. Journal  of  Physics:
Conference Series , 1011 , 012063.
https://doi.org/10.1088/1742-
6596/1011/1/012063.
Jelinek,  R.  (2017).  Carbon-Dot  Synthesis.  In  R. Jelinek, Carbon  Quantum  Dots (pp.  5–27). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-
43911-2_2.
Kariper, İ .  A.,  Hepokur,  C.,  Danı ş man- Kalındemirta ş , F., & Kuruca, S. E. (2022). A  new  method  for  synthesis  of  carbon nanoparticle and its applications. Journal of Taibah  University  for  Science , 16 (1),  966– 975.
https://doi.org/10.1080/16583655.2022 .2131996.
Kasmiarno, L. D., Fikarda, A., Gunawan, R. K., & Sambudi, S. (2021). Carbon Quantum Dots (CQds) from Rambutan and Pandan Leaves for Cu2+ Detection. Waste Technology , 9 . Khan, W. U., Wang, D., Zhang, W., Tang, Z., Ma, X., Ding, X., Du, S., & Wang, Y. (2017). High  Quantum  Yield  Green-Emitting Carbon  Dots  for  Fe( ІІІ )  Detection, Biocompatible Fluorescent Ink and Cellular Imaging. Scientific  Reports , 7 (1),  14866. https://doi.org/10.1038/s41598-017- 15054-9.
Kiyato,  P.,  Kamu,  V.  S.,  &  Runtuwene,  M.  R.  J. (2022). Skrining  Fitokimia  dan  Uji  Aktivitas Antioksidan Fraksi Pelarut dari Ekstrak Metanol Batang Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb) .
Kotia,  A.,  Yadav,  A.,  Rohit  Raj,  T.,  Gertrud Keischgens, M., Rathore, H., & Sarris, I. E. (2020).  Carbon  Nanoparticles  as  Sources for  a  Cost-Effective  Water  Purification Method: A Comprehensive Review. Fluids ,
5 (4), 230.
Lagos,  K.  J.,  Buzzá,  H.  H.,  Bagnato,  V.  S.,  & Romero,  M.  P.  (2021).  Carbon-Based Materials in Photodynamic and Photothermal Therapies Applied to Tumor Destruction. International  Journal  of Molecular Sciences , 23 (1), 22. https://doi.org/10.3390/ijms23010022.
Laksono,  E.  W.,  Marfuatun,  &  Aji,  D.  (2016).
Conductivity of Cellulose Acetate
Membranes  from  Pandan  Duri  Leaves  ( Pandanus  tectorius )  for  Li-ion  Battery. MATEC  Web  of  Conferences , 64 ,  04001.
https://doi.org/10.1051/matecconf/201 66404001 Lazzarin,  L.,  Pasini,  M.,  &  Menna,  E.  (2021). Organic Functionalized Carbon Nanostructures for Solar Energy
Conversion. Molecules , 26 (17),  5286. https://doi.org/10.3390/molecules26175 286
Liu, M. (2020). Optical Properties of Carbon Dots: A  Review. Nanoarchitectonics , 1 (1),  1–12. https://doi.org/10.37256/nat.11202012 4.1-12
Maiti, D., Tong, X., Mou, X., & Yang, K. (2019).
Carbon-Based Nanomaterials for
Biomedical  Applications:  A  Recent  Study. Frontiers  in  Pharmacology , 9 ,  1401. https://doi.org/10.3389/fphar.2018.014 01 Maku ł a, P., Pacia, M., & Macyk, W. (2018). How To  Correctly  Determine  the  Band  Gap Energy  of  Modified  Semiconductor Photocatalysts  Based  on  UV–Vis  Spectra. The Journal of Physical Chemistry Letters , 9 (23), 6814–6817. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.8b02 892 Mehta, V. N., Jha, S., Singhal, R. K., & Kailasa, S. K.  (2014).  Preparation  of  multicolor emitting carbon dots for HeLa cell imaging. New  J.  Chem. , 38 (12),  6152–6160. https://doi.org/10.1039/C4NJ00840E
Mohiuddin, S. M. U. G., Aydarous, A., Alshahrie,
A., Saeed, A., Memi ć , A., Abdullahi, S., & Salah, N. (2022). Structural,
morphological,  and  optical  properties  of carbon nanoparticles unsheathed from date palm fronds. RSC Advances , 12 (42), 27411– 27420. https://doi.org/10.1039/D2RA04189H Pandiyan,  S.,  Arumugam,  L.,  Srirengan,  S.  P., Pitchan,  R.,  Sevugan,  P.,  Kannan,  K., Pitchan, G., Hegde, T. A., & Gandhirajan, V. (2020). Biocompatible Carbon Quantum Dots  Derived  from  Sugarcane  Industrial Wastes  for  Effective  Nonlinear  Optical Behavior  and  Antimicrobial  Activity Applications. ACS  Omega , 5 (47),  30363– 30372. https://doi.org/10.1021/acsomega.0c032 90 Petersen,  J.  E.,  Twagirayezu,  F.,  Scolfaro,  L.  M., Borges,  P.  D.,  &  Geerts,  W.  J.  (2017). Electronic  and  optical  properties  of antiferromagnetic iron doped NiO – A first principles  study. AIP  Advances , 7 (5), 055711. https://doi.org/10.1063/1.4975493 Porto,  L.  S.,  Silva,  D.  N.,  de  Oliveira,  A.  E.  F., Pereira,  A.  C.,  &  Borges,  K.  B.  (2020). Carbon  nanomaterials:  Synthesis  and applications to development of electrochemical sensors in determination of drugs  and  compounds  of  clinical  interest. Reviews  in  Analytical  Chemistry , 38 (3). https://doi.org/10.1515/revac-2019- 0017.
Putra, M., Darmawan, A., Wahdini, I., & Abasaeed,
A.  (2017).  Extraction  of  chlorophyll  from pandan  leaves  using  ethanol  and  mass transfer study. Journal of the Serbian Chemical
Society , 82 (7–8), 921–931. https://doi.org/10.2298/JSC161203038
P.
Putro, P. A., & Maddu, A. (2019). Sifat optik carbon dots (c-dots) dari daun bambu hasil sintesis hijau  berbantukan  gelombang  mikro.
Wahana Fisika , 4 (1), 47. https://doi.org/10.17509/wafi.v4i1.155
69.
Rabee, B. H., & Razooqi, F. Z. (n.d.). Investigation of Optical  Properties  for  (PVA-PEG-Ag)  Polymer Nanocomposites Films .
Rahman, Md. A., Rahaman, Md. Z., & Sarker, Md.
A. R. (2016). First principles investigation of structural, elastic, electronic and optical properties  of  HgGeB  2  (B  P,  As)
chalcopyrite semiconductors. Computational Condensed Matter , 9 , 19–26. https://doi.org/10.1016/j.cocom.2016.0
9.001.
Ren,  R.,  Zhong,  Y.,  Ren,  X.,  &  Fan,  Y.  (2022). Chitosan-based  oxygen-doped  activated carbon/graphene  composite  for  flexible supercapacitors. RSC  Advances , 12 (39),
25807–25814. https://doi.org/10.1039/D2RA03949D
Rokhmah,  N.  N.,  Yulianita,  Y.,  &  Putra,  R.  A.
(2021).  EFEKTIVITAS  GEL  DAUN PANDAN  WANGI  SEBAGAI  OBAT LUKA  BAKAR  PADA  TIKUS  PUTIH JANTAN. Pharmacoscript , 4 (2),  131–140. https://doi.org/10.36423/pharmacoscrip t.v4i2.595.
Sayoga,  M.  H.,  Wartini,  N.  M.,  &  Suhendra,  L. (2020).  Pengaruh  Ukuran  Partikel  dan Lama  Ekstraksi  terhadap  Karakteristik Ekstrak  Pewarna  Alami  Daun  Pandan Wangi  (Pandanus  amaryllifolius  R.). JURNAL  REKAYASA  DAN  MANAJEMEN AGROINDUSTRI , 8 (2), 234. https://doi.org/10.24843/JRMA.2020.v 08.i02.p08.
Sednev, M. V., Belov, V. N., & Hell, S. W. (2015). Fluorescent dyes with large Stokes shifts for super-resolution  optical  microscopy  of biological  objects:  A  review. Methods  and Applications  in  Fluorescence , 3 (4),  042004. https://doi.org/10.1088/2050- 6120/3/4/042004.
Shen, J., Shang, S., Chen, X., Wang, D., & Cai, Y.
(2017).  Facile  synthesis  of  fluorescence carbon  dots  from  sweet  potato  for  Fe3+ sensing  and  cell  imaging. Materials  Science and  Engineering:  C , 76 ,  856–864. https://doi.org/10.1016/j.msec.2017.03 .178.
Stopel,  M.  H.  W.,  Blum,  C.,  &  Subramaniam,  V.
(2014). Excitation Spectra and Stokes Shift Measurements  of  Single  Organic  Dyes  at Room Temperature. The Journal of Physical Chemistry  Letters , 5 (18),  3259–3264. https://doi.org/10.1021/jz501536a
Stoyanov,  S.  R.,  Komreddy,  V.,  Rillema,  D.  P., Moore,  C.  E.,  &  Nguyen,  H.  (2020).
Synthesis and Computational and Experimental  Investigations  of  a para - Nicotinic  Acid-Bridged  Dirhenium  (I) Dimer  Complex. ACS  Omega , 5 (22),
12944–12954.
https://doi.org/10.1021/acsomega.0c007 04.
Sundaram,  P.,  &  Abrahamse,  H.  (2020). Phototherapy  Combined  with  Carbon Nanomaterials  (1D  and  2D)  and  Their Applications  in  Cancer  Therapy. Materials ,
13 (21), 4830.
Tuccitto,  N.,  Riela,  L.,  Zammataro,  A.,  Spitaleri, L., Li-Destri, G., Sfuncia, G., Nicotra, G., Pappalardo,  A.,  Capizzi,  G.,  &  Trusso Sfrazzetto,  G.  (2020).  Functionalized Carbon  Nanoparticle-Based  Sensors  for Chemical Warfare Agents. ACS Applied Nano
Materials , 3 (8), 8182–8191. https://doi.org/10.1021/acsanm.0c0159 3.
Ţ ucureanu, V., Matei, A., & Avram, A. M. (2016). FTIR  Spectroscopy  for  Carbon  Family Study. Critical Reviews in Analytical Chemistry , 46 (6), 502–520.
Vatchalan,  L.,  &  S.,  P.  (2021).  Carbon  Nano Particles  as  better  Adsorbent  against Photocatalytic
Degrader for the Rhodamine—B  Dye. Journal  of  Water  and Environmental
Nanotechnology , 6 (3). https://doi.org/10.22090/jwent.2021.03 .004. Waleed.  B.  Abdala*1,  R.  A.  E.  (2018). Refractive Index, Energy Gap, And Optical Conductivity For Wooden  Carbon  Sinag  Treated  By  Some  Acids . https://doi.org/10.5281/ZENODO.144 5504.
Yu,  L.,  Tatsumi,  D.,  &  Kondo,  T.  (2022). Preparation  of  carbon  nanoparticles  from activated  carbon  by  aqueous  counter collision. Journal of Wood Science , 68 (1), 29. https://doi.org/10.1186/s10086-022- 02036-3.
Yuan, X., Zhang, X., Sun, L., Wei, Y., & Wei, X. (2019). Cellular Toxicity and
Immunological  Effects  of  Carbon-based Nanomaterials. Particle and Fibre Toxicology ,
16 (1), 18.
Zeng, Z., Zhang, W., Arvapalli, D. M., Bloom, B., Sheardy,  A.,  Mabe,  T.,  Liu,  Y.,  Ji,  Z., Chevva,  H.,  Waldeck,  D.  H.,  &  Wei,  J. (2017).  A  fluorescence-electrochemical study  of  carbon  nanodots  (CNDs)  in  bio- and photoelectronic applications and energy gap investigation. Physical Chemistry Chemical Physics , 19 (30), 20101–20109. https://doi.org/10.1039/C7CP02875J.